서지주요정보
Austenite 高Mn鋼의 耐磨耗性에 관한 硏究 = Studies on the abrasive wear resistance of the austenitic high manganese steel
서명 / 저자 Austenite 高Mn鋼의 耐磨耗性에 관한 硏究 = Studies on the abrasive wear resistance of the austenitic high manganese steel / 권식철.
발행사항 [서울 : 한국과학기술원, 1975].
Online Access 제한공개(로그인 후 원문보기 가능)원문

등록번호

4100074

소장위치/청구기호

학술문화관(문화관) 보존서고

MMS 7503

도서상태

이용가능

반납예정일

#### 초록정보

For the purpose of the investigation into the wear-resisting property of the austenitic high manganese steel, the wear rate per unit load(M) and the friction coefficient(f) were measured using the wear tester manufactured to simulate the abrasive condition. Hardness of the bulk ($H_B$) and the abraded surface ($H_{A.S}$) and the metallographic structure were also studied in relation to the abrasive wear resistance of the steel. It is shown that the wear rate per unit load(M) is related with each of the bulk hardness and the abraded surface hardness as follow expressions, 1) $M\times10^5=(14.008\pm1.758)-(0.0291\pm0.0046)H_{A.S} mg/cm-kg$. 2) $M =\frac{24}{1000}(60)^{-n}\times\frac{1}{H_B} mg/cm-kg$. Expression 1) is empirical while exprestion 2) is semiempirical formula which has a relation with the intrinsic property of the steel. The relationships between M and f, f and $H_{A.S}$ are also obtained and they are expressed as follows respectively. 3) $M\times10^5=(11.385\pm0.184)f-(7.444\pm0.173) mg/cm-kg$ 4) $f = (1.88114\pm0.5097)-(0.0255\pm0.0010) H_{A.S}$ On the view of microstructure of the steel, it is found that the initial grain size (r) has no effect on the wear-resisting property of the steel but the intercarbide spacing(d) has an marked influence on the M, and the obtained relationship is as follow: 5) $M\times10^5= (5.4\pm0.3) - (43.0\pm6.07)\frac{1}{\sqrt{d}} mg/cm-kg$.

Austonite 高Mn銅의 내마모성을 조사하기 위하여 abrasive마모시험기를 제작하여 단위하중당 마모율(M)과 마찰계수(f)를 측정하였다. Bulk의 경도($H_B$), 마찰마모면의 경도($H_{A.S}$) 및 현미경조직도 내마모성과 관련하여 조사 하였다. Bulk의 경도($H_B$), 마찰마모면의 경도($H_{A.S}$) 와 단위하중당 마모율(M)사이에는 각각 다음과 같은 관계가 성립함을 알았다. 1) $M\times10^5=(14.008\pm1.758)-(0.0291\pm0.0046)H_{A.S} mg/cm-kg$ 2) $M =\frac{24}{1000}(60)^{-n}\times\frac{1}{H_B} mg/cm-kg$ n:가공경화계수 1)식은 실험식이며 2)식은 銅의 본래의 성질과 관계된 Semi-empirical식이다. M과 f, f와 $H_{A.S}$도 관찰하였고 다음과 같은 실험식으로 나타낼 수 있었다. 3) $M\times10^5=(11.385\pm0.184)f-(7.444\pm0.173) mg/cm-kg$ 4) $f = (1.88114\pm0.5097)-(0.0255\pm0.0010) H_{A.S}$ 현미경 조직면에서 결정 도는 내마모성과 무관함을 알았고, 탄화물간 거리(d)는 현저한 영향을 미치며 그 관계는 다음과 같다. $M\times10^5= (5.4\pm0.3) - (43.0\pm6.07)\frac{1}{\sqrt{d}} mg/cm-kg$

#### 서지기타정보

청구기호 {MMS 7503 vi, 71 p. : 삽도 ; 26 cm 한국어 부록 : 1, 구형설계. - 2, Charge calculation of the sample (UNIT:GR.) 저자명의 영문표기 : Sik-Chol Kwon 지도교수의 한글표기 : 이재영 지도교수의 영문표기 : Jai-Young Lee 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 재료공학과, 참고문헌 : p. 63-68 Metals --Mechanical properties. Austenitic steel. Hardness. Mechanical wear. 마모. --과학기술용어시소러스 오스테나이트강. --과학기술용어시소러스 망간철. --과학기술용어시소러스 내마모성강. --과학기술용어시소러스 기계적 성질. --과학기술용어시소러스
QR CODE